78 



J. H. L. VOGT. 



M.-N. Kl. 



wärme; rechnen wir, was jedenfalls annähernd das richtige treffen wird 

 (siehe hierüber unten), dass jedem Prozent AL^ 0^ eine Erniedrigung von 

 7 Kai. entspricht, und nehmen wir auch darauf Rücksicht, dass ein 

 nennenswerter Gehalt von MnO -\- FeO die Schmelztemperatur ernie- 

 drigt, so erhalten wir durch Extrapolation die in der nächstletzten 

 Kolonne aufgeführten Werte der totalen Schmelzwärme. — F'erner muss 

 auch berücksichtigt werden, dass die Schmelzmassen mit etwas niedrigem, 

 bezw. höherem Aciditätsgrad als 2.00 bei demselben Ca : J/^-Verhältnis 

 eine etwas niedrigere Schmelztemperatur (oder niedrigere totale Schmelz- 

 wärme) ergeben müssen, als diejenigen gerade von Aciditätsgrad 2.00. 

 Dies folgt erstens rein empirisch aus der graphischen Tabelle (No. 2); 

 zweitens ist es auch ein logischer Schluss aus derjenigen Theorie, zu 

 welcher wir gelangen: die Ca J^-Silikate (mit bis zu i Ca : \ Mg) gerade 

 von Aciditätsgrad 2.00 (Metasilikat) sind Lösungen in einer von zzvei 



' Weil die oben aufgeführten Ca-7l^-2.oo-Silikate 0.4— 0.7 °/(, AUO^ halten, reducieren 

 wir nicht zu o.o, sondern zu 0.50/0 Al^O^. Dieselben Ca-yJ^-2.oo.Silikate führen 

 0.8 — 0.9 "/o MnO + FeO; für jedes Prozent hierüber machen wir eine Zugabe von 

 I Kai,; diese Korrektion ist freilich ziemlich willkürlich; es handelt sich aber hier 

 um so kleine MnO -I- /^«O-Gehalte, dass ein Fehler ohne Bedeutung ist. 



